130 Hämmertares Gusselsen u. das Ausglühen des Stahles. 



krystalliniache Masse aus, welche an der Luft getrocknet wird. 

 Die so erhaltenen Krystalle betragen 15 g. und sind vollkommen 

 reines Bromhydrat. Aus der Mutterlauge können durch Abdampfen 

 noch ungefähr 3 g. erhalten werden. Das Chininbromhydrat kry- 

 stallisirt in sehr weissen und sehr voluminösen Nadeln. {ß.6pertoire 

 de Pharmacie VIII. p. 392.) Bl. 



Uel)er das hämmerbare Gusseisen und das Ausglühen 

 des Stahles veröffentlicht Forquignon eine grosse Zahl von 

 Versuchen, durch welche er die chemische Zusammensetzung und 

 die physikalischen Eigenschaften (Widerstandsfähigkeit etc.) zahl- 

 reicher aus verschiedenem Material und auf verschiedene Weise 

 gewonnener Proben erforschte. 



Bekanntlich ist das hämmerbare Gusseisen das Product eines 

 besonderen metallurgischen Verfahrens, bei dem das in Formen 

 gegossene Eisen einem längere oder kürzere Zeit dauernden Aus- 

 glühen mit verschiedenen Cementirpulvern (Eisenoxyd, Kalk etc.) 

 unterworfen wird. Das zuvor harte, brüchige und leicht schmelz- 

 bare Metall wird durch diese Behandlung geschmeidig, leicht 

 schmiedbar, ist schwer zu schmelzen und kann mit dem Meissel 

 bearbeitet werden. Diese schon lang bekannte und von geschick- 

 ten Arbeitern ausgeführte Verbesserung des Grusseisens, wurde 

 1722 von Reaumur in einem Werke: „L'Art d'adoucir le fer fondu, 

 ou l'art de faire des ouvrages de fer fondu aussi finis que de fer 

 forge" zuerst wissenschaftlich behandelt. Seitdem hat die Indu- 

 strie das Verfahren sehr vervollkommnet, wobei ihr jedoch die 

 chemische Untersuchung bis jetzt nicht gleich schnell folgte. 



Ausser einer von Stohmann in seinem Handbuch der Chemie 

 citirten Analyse von Miller, den Untersuchungen von Tresca und 

 Morin, sowie von Lebasteur über die elastischen Eigenschaften 

 dieses Metalles und der ausgezeichneten Monographie von Brüll 

 über dasselbe, bestehen fast alle es betreffende Veröffentlichungen 

 in Patenterklärungen. 



Nicht alle Gusseisensorten eignen sich gleich gut für die Ver- 

 arbeitung; so geben die sehr grauen und die manganhaltigen Sor- 

 ten schlechte Resultate. Man bevorzugt besonders das aus sehr 

 reinen Mineralien gewonnene Gusseisen mit weissem oder punktir- 

 tem Bruche. Das Geschmeidigmachen des Gusseisens geschieht 

 beinahe ausschliesslich bei kleinen Gegenständen: Schüsseln, Spo- 

 ren, Schnallen etc. Bei einem Durchmesser über 0,030 bis 0,035 Mtr. 

 gelingt das Verfahren weniger gut. Die Dauer des Ausglühens 

 wechselt je nach den Dimensionen der Stücke und der zu erzielen- 

 den Qualität von 24 Stunden bis zu 6 Tagen und mehr. Die Ofen- 

 temperatur ist hierbei lebhafte Rothglühhitze (etwa 1000"). Eisen- 

 oxyd ist das Cementirpulver , welches als grobgepulverter Roth- 

 eisenstein heute hierbei meistens angewendet wird. Man schichtet 



